# Désignation normalisée des alliages de cuivre

Matériaux :
| plan du chapitre en cours Matériaux Généralités Matériaux métalliques Alliages ferreux Aciers Aciers en général Désignation normalisée des aciers Aciers de construction Aciers inoxydables Caractéristiques physiques des aciers Fontes Désignation normalisée des fontes Nuances usuelles des fontes Caractéristiques physiques des fontes Métaux et alliages non-ferreux Aluminium et alliages Cuivre et alliages Magnésium et alliages Titane et alliages Zinc et alliages Traitement des métaux Traitements thermomécaniques, état de livraison Traitements de surface Matériaux non métalliques Céramiques Divers Matériaux biocompatibles Niveau A - débutant B - lecteur averti C - compléments Avancement Projet Ébauche des chapitres En cours Avancé Terminé Quoi de neuf Docteur ? ajouter une rubrique les 5 dernières mises à jour notables Calcul des assemblages par filetage Courroies de transmission Le Rein, site d’implantation en Biocompatibilité - début de réorganisation du livre de technologie mises à jour précédentes Les plus récentes sont en tête de liste ! test test test test test | navigation rapide dans le livre de technologie ■ préface - SOMMAIRE COMPLET SOMMAIRE COMPLET ■ Aspects généraux Éléments théoriques et pratiques Matériaux Énergie Fonctions mécaniques ■ Éléments de machines Transmissions mécaniques Technologie Modèles |
Il existe de nombreuses nuances d'alliages de cuivre. Nous présentons ici les désignations normalisées.

## Grandes catégories

On distingue essentiellement dix groupes :
* le cuivre pur (contient au moins 99 % de cuivre) :
** cuivre électrolytique ETP (electrolytic tough pitch),
** cuivre thermique FRHC (fire refined high conductivity), FRTP (fire refined tough pitch),
** cuivre désoxydé au phosphore DHP (deoxidized high residual phosphorus), DLP (deoxidized low residual phosphorus),
** cuivre exempt d'oxygène OF (oxygen free), OFHC (oxygen free high conductivity), OFE (oxygen free electronic grade) ;
* les cuivres faiblement alliés : moins de 5 % d'éléments d'addition ;
* les laitons : cuivre-zinc,
** cuivre + zinc : laitons binaires,
** cuivre + zinc + plomb : laitons au plomb,
** cuivre + zinc + autres : laitons complexes ;
* les bronzes : cuivre-étain,
** cuivre + étain + zinc : chrysocales ;
* les cuproaluminiums, ou bronzes d'aluminium : cuivre-aluminium ;
* les cupronickels : cuivre-nickel ;
* les maillechorts : cuivre-nickel-zinc ;
* les cuprosiliciums : cuivre-silicium ;
* les cuproplombs : cuivre-plomb ;
* les billons : cuivre-argent.

## Comparaison de différents systèmes

Comparaison des nuances de cuivres purs et faiblement alliés :
| EN | Afnor | DIN Werkstoff Nr. | BS | UNS |
| Cuivres purs (> 99 % de Cu) ||||||
| Cu-ETP (CW004A) | Cu-a1 | 2.0061 | C101 | C11000 |
| Cu-DHP (CW024A) | Cu-b1 | 2.0090 | C106 | C12200 |
| Cu-OF (CW008A) | Cu-c1 | 2.0040 | C103 | C10200 |
| Cuivres faiblement alliés (> 95 % de Cu) ||||||
| CuBe2 (CW101C) | CuBe1,9 | 2.1247 | CB101 | C17200 |
Comparaison des nuances de bronzes :
| EN | Afnor (NF A51.108-111) | DIN Werkstoff Nr. | BS | AISI | UNS |
| Bronzes corroyés ||||||
| CuSn8 (CW453K) | CuSn9P/U-E9P | 2.1030 | PB104 | 77C | C52100 |
| Bronzes de fonderie ||||||
| CuSn5Zn5Pb5 (CC491K) | CuPb5Sn5Zn5/U-Pb5E5Z5 | 2.1090 | LG2 | | C83600 |
| CuSn7Zn4Pb7 (CC493K) | CuSn7Pb7Zn3/U-E7Pb7Z3 | | LPB1 | | C93200 |
| CuSn10Pb10 (CC495K) | CuPb10Sn10/U-Pb10E10 | 2.1176 | LB2 | | C93700 |
| CuSn12 (CC483K) | CuSn12/U-E12 | 2.1052 | PB2 | CDA908 | C90800 |
Comparaison des nuances de laitons :
| EN | Ancienne Afnor | DIN Werkstoff Nr. | BS | UNS |
| Laitons binaires ||||||
| CuZn30 (CW505L) | U-Z30 | 2.0265 | CZ106 | C26000 |
| CuZn33 (CW506L) | U-Z33 | 2.0280 | | C268000 |
| CuZn37 (CW508L) | U-Z37 | 2.0321 | CZ108 | C27400 |
| Laitons au plomb ||||||
| CuZn36Pb3 (CW603N) | U-Z36Pb3 | 2.0375 | CZ124 | C36000 |
| CuZn38Pb2 (CW608N) | U-Z38Pb2 | 2.0371 | CZ128 | C37700 |
| CuZn39Pb2 (CW612N) | U-Z39Pb2 | 2.0380 | CZ120 | |
| CuZn39Pb3 (CW614N) | U-Z39Pb3 | 2.0401 | CZ121 | C38500 |
| Laitons complexes ||||||
| CuZn38Sn1 (?) | U-Z38E1 | 2.0530 | CZ112 | C46400 |
| CuZn22Al2 (?) | U-Z20A2 | 2.0460 | CZ110 | C68700 |
Comparaison des nuances de cuproaluminiums :
| EN | Afnor | DIN Werkstoff Nr. | BS | AISI | UNS |
| CuAl10Ni5Fe4 (CW307G) | CuAl9Ni5Fe4 | 2.0966 | CA105 | CDA630 | C63000 |
Comparaison des nuances de maillechorts :
| EN | Afnor | DIN Werkstoff Nr. | BS | AISI | UNS |
| CuNi12Zn24 | U-N12Z24 | 2.0730 | NS104 | | C75700 |
| CuNi18Zn27 | U-N18Z27 | 2.0742 | NS107 | | C77000 | C77001 |

## Norme européenne

On utilise deux désignations :
* une désignation symbolique : elle décrit la composition chimique : Cu (alliage de cuivre) suivi de la liste des éléments d'alliage et de leur teneur en % ; la teneur n'est pas indiquée si elle est inférieure à 1 % par exemple CuZn39Pb2 : alliage de cuivre avec 39 % de zinc et 2 % de plomb ;
* une désignation numérique : C (alliage de cuivre) + lettre + référence (3 chiffres et une lettre) ; la 2e lettre est un B pour un lingot (block), C pour une pièce de fonderie (cast), W pour une pièce corroyée (wrought).

### Cuivres purs et faiblement alliés

Principales nuances de cuivre « pur » :
| Désignation numérique | Désignation symbolique | Remarques |
| CW003A | Cu-ETP1 | affiné thermiquement |
| CW004A | Cu-ETP | idem |
| CW005A | Cu-FRHC | affiné électrolytiquement |
| CW006A | Cu-FRTP | affiné électrolytiquement |
| CW007A | Cu-OF1 | |
| CW008A | Cu-OF | désoxydé (oxygen free) |
| CW009A | Cu-OFE (OFHC) | haute pureté |
| CW011A | Cu-Ag0,04 | |
| CW012A | Cu-Ag0,07 | |
| CW013A | CuAg0,10 | |
| CW014A | CuAg0,04P | |
| CW015A | CuAg0,07P | |
| CW016A | CuAg0,10P | |
| CW017A | CuAg0,04(OF) | désoxydé (oxygen free) |
| CW018A | CuAg0,07(OF) | idem |
| CW019A | CuAg0,10(OF) | idem |
| CW020A | Cu-PHC | |
| CW021A | Cu-HCP | |
| CW022A | Cu-PHCE | |
| CW023A | Cu-DLP | à faible phosphore résiduel |
| CW024A | Cu-DHP | à fort phosphore résiduel |

### Bronzes

La plupart des bronzes sont des bronzes phosphoreux, mais la présence de phosphore n'est pas indiquée dans la référence européenne : la norme admet entre 0,01 et 0,4 % de phosphore, le CuSn8 peut donc désigner un bronze avec ou sans phosphore. La référence française, elle, indique la présence de phosphore (CuSn9P (NF) : 0,35 % de phosphore).
Principales nuances de bronzes corroyés :
| Désignation numérique | Désignation symbolique |
| CW450K | CuSn4 |
| CW451K | CuSn5 |
| CW452K | CuSn6 |
| CW453K | CuSn8 |
| CW454K | CuSn3Zn9 |
| CW455K | CuSn4Pb2P |
| CW456K | CuSn4Pb4Zn4 |
| CW457K | CuSn4Te1P |
| CW458K | CuSn5Pb1 |
| CW459K | CuSn8P |
| CW460K | CuSn8PbP |
Principales nuances de bronzes de fonderie :
| Désignation numérique | Désignation symbolique |
| CC480K | CuSn10 |
| CC481K | CuSn11P |
| CC482K | CuSn11Pb2 |
| CC483K | CuSn12 |
| CC484K | CuSn12Ni2 |
| CC490K | CuSn3Zn8Pb5 |
| CC491K | CuSn5Zn5Pb5 |
| CC492K | CuSn7Zn2Pb2 |
| CC493K | CuSn7Zn4Pb7 |
| CC494K | CuSn5Pb9 |
| CC495K | CuSn10Pb10 |
| CC496K | CuSn7Pb15 |
| CC497K | CuSn5Pb20 |
| CC498K | CuSn6Zn4Pb2 |

### Laitons

Principales nuances de laitons CuZn corroyés :
| Désignation numérique | Désignation symbolique |
| CW500L | CuZn5 |
| CW501L | CuZn10 |
| CW502L | CuZn15 |
| CW503L | CuZn20 |
| CW504L | CuZn28 |
| CW505L | CuZn30 |
| CW506L | CuZn33 |
| CW507L | CuZn36 |
| CW508L | CuZn37 |
| CW509L | CuZn40 |
Principales nuances de laitons CuZnPb corroyés :
| Désignation numérique | Désignation symbolique |
| CW600N | CuZn35Pb1 |
| CW601N | CuZn35Pb2 |
| CW602N | CuZn36Pb2As |
| CW603N | CuZn36Pb3 |
| CW604N | CuZn37Pb0,5 |
| CW605N | CuZn37Pb1 |
| CW606N | CuZn37Pb2 |
| CW607N | CuZn38Pb1 |
| CW608N | CuZn38Pb2 |
| CW609N | CuZn38Pb4 |
| CW610N | CuZn39Pb0,5 |
| CW611N | CuZn39Pb1 |
| CW612N | CuZn39Pb2 |
| CW613N | CuZn39Pb2Sn |
| CW614N | CuZn39Pb3 |
| CW615N | CuZn39Pb3Sn |
| CW616N | CuZn40Pb1Al |
| CW617N | CuZn40Pb2 |
| CW618N | CuZn40Pb2Al |
| CW619N | CuZn40Pb2Sn |
| CW620N | CuZn41Pb1Al |
| CW621N | CuZn42PbAl |
| CW622N | CuZn43Pb1Al |
| CW623N | CuZn43Pb2 |
| CW624N | CuZn43Pb2Al |
Principales nuances de laitons complexes corroyés :
| Désignation numérique | Désignation symbolique |
| CW700R | CuZn13Al1Ni1Si1 |
| CW701R | CuZn19Sn |
| CW702R | CuZn20Al2As |
| CW703R | CuZn23Al3Co |
| CW704R | CuZn23Al6Mn4Fe3Pb |
| CW705R | CuZn25Al5Fe2Mn2Pb |
| CW706R | CuZn28Sn1As |
| CW707R | CuZn30As |
| CW708R | CuZn31Si1 |
| CW709R | CuZn32Pb2AsFeSi |
| CW710R | CuZn35Ni3Mn2AlPb |
| CW711R | CuZn36Pb2Sn1 |
| CW712R | CuZn36Sn1Pb |
| CW713R | CuZn37Mn3Al2PbSi |
| CW714R | CuZn37Pb1Sn1 |
| CW715R | CuZn38AlFeNiPbSn |
| CW716R | CuZn38Mn1Al |
| CW717R | CuZn38Sn1As |
| CW718R | CuZn39Mn1AlPbSi |
| CW719R | CuZn39Sn1 |
| CW720R | CuZn40Mn1Pb1 |
| CW721R | Cuzn40Mn1Pb1AlFeSn |
| CW722R | CuZn40Mn1Pb1FeSn |
| CW723R | CuZn40Mn2Fe1 |
Principales nuances de laitons pour fonderie :
| Désignation numérique | Désignation symbolique |
| CC750S | CuZn33Pb2 |
| CC751S | CuZn33Pb2Si |
| CC752S | CuZn35Pb2Al |
| CC753S | CuZn37Pb2Ni1AlFe |
| CC754S | CuZn39Pb1Al |
| CC760S | CuZn15As |
| CC761S | CuZn16Si4 |
| CC762S | CuZn25Al5Mn4Fe3 |
| CC763S | CuZn32Al2Mn2Fe1 |
| CC764S | CuZn34Mn3Al2Fe1 |
| CC765S | CuZn35Mn2Al1Fe1 |
| CC766S | CuZn37Al1 |
| CC767S | CuZn38Al |

### Cuproaluminiums

Principales nuances de cuproaluminiums :
| Désignation numérique | Désignation symbolique |
| CW301G | CuAl7Si2Fe |
| CW302G | CuAl7Si2 |
| CW303G | CuAl8Fe3 |
| CW304G | CuAl9Ni3Fe2 |
| CW305G | CuAl10Fe1 |
| CW306G | CuAl10Fe3Mn |
| CW307G | CuAl10Ni5Fe4 |
| CW308G | CuAl11Fe6Ni6 |

### Maillechorts

Principales nuances de maillechorts :
| Désignation numérique | Désignation symbolique |
| CW400J | CuNi7Zn39Pb3Mn2 |
| CW401J | CuNi10Zn27 |
| CW402J | CuNi10Zn42Pb2 |
| CW403J | CuNi12Zn24 |
| CW404J | CuNi12Zn25Pb1 |
| CW406J | CuNi12Zn30Pb1 |
| CW407J | CuNi12Zn38Mn5Pb2 |
| CW408J | CuNi18Zn20 |
| CW409J | CuNi18Zn20 |
| CW410J | CuNi18Zn27 |

## Notes et références

* ↑ le corroyage désigne la déformation de la matière par écrasement : laminage, étirage, forgeage, estampage, …